Cr IL 



— 40 — 



Il Socio Sella presenta la seguente Nota del dott. Ruggiero Panebianco intitolata: 

 Sulla forma cristallina del Nitrosotimol, dell'Acido Lapacico e dell'Acido Cuminico. 



1. Nitrosotimol. 

 C 3 H-j 

 CH 3 

 NO 

 OH 



« Lo studio cristallografico che segue fu fatto sul Nitrosotimol proveniente dal 

 timol sintetico preparato dal cimene della canfora (Paterno e Oanzoneri Gazz. Ch. 

 T. Vili p. 501) e sul Nitrosotimol proveniente dal timol sintetico preparato dall'al- 

 cool cuminico (Paterno e Spica Gazz. Ch. T. Vili p. 503). 



« Lo studio cristallografico conferma che il Nitrosotimol di queste due prepara- 

 zioni è identico. 



« Il Nitrosotimol proveniente dal timol cristallizzato naturale (preparato dal dott. 

 R. Schifi) non l'ho potuto studiare, essendo necessario un ingrandimento di mille 

 diametri circa per constatare cha si ha da fare con una sostanza cristallina. 



Sistema cristallino — Monoclino. 



a : b : c = 1,9874 : 1 : 0,8941 v = 94°. 57'. 20" 



«Forme osservate: (100), (010), (001), '(101), (Toi), (H0)._ 



« Combinazioni osservate: (100) (010) col piano di sfaldatura (101); id. con (110); 



Fig. l. 



(100) (010) (101) 



(101); id. 



con (001) 







angoli 





misurati 





calcolati 



100 : 101 



61° 



40' (spig. 



5) 



61» 42' 



001 : TOl 



25° 



4' ( » 



4) 



25° 



T01 : Too 



69° 



53' 20" ( » 



4) 



69° 57' 



101 :T01 



48° 



21' ( » 



2) 



48" 20' 



010 : 110 



26° 



47' 30" ( » 



4) 



26° 47' 



110 



100 



0 1° 



« Sfaldatura perfetta parallela a (101). 

 « Piano di geminazione osservato parallelo a (100). 



angolo misurato calcolato 



TOT : TOl 8° 21' 8° 15' 



« Un piano di massima estinzione fa sul piano di simme- 

 tria un angolo di circa 25° coli' asse c verso l'asse a. 

 « Dispersione rotatoria. 

 « Doppia rifrazione positiva. 



2H a == 86° 10' per il rosso 

 » =82° 20' per il violetto. 

 « Per quante volte abbia provato di ricristallizzare la so- 

 stanza dall'alcool non ho potuto ottenere che cristalli a forma 

 di lamine sottili. 



« Su circa 120 cristalli osservati cinque soli sono ter- 

 minati dalle facce della zona [010] e ad una sola estremità, l'altra è generalmente 



100 



010 



010 



100 



